538 



und etwas chromsaurem Kalk ; in der Lauge findet sich aus- 

 ser dem chromsauren Kali namentlich Kalk, etwas chrom- 

 saurer Kalk und etwas chromsaures Natron gelöst. Sie wird 

 in einem Basin gesammelt uin abzuklären, wobei sich haupt- 

 sächlich Kalk absetzt. Mit einigem Vortheil kann man zum 

 Niederschlagen des Kalkes eine kleine Quantität Mutterlauge 

 zusetzen. Die geklärte Lauge wird hierauf in flache eiserne 

 Kessel von etwa 1600 Kubik-Fuss Raum-Inhalt gebracht, um 

 V 3 abgedampft und dann bis zur schwachsauren Reaktion 

 mit Schwefelsäure versetzt. Während diese dem einfach- 

 chromsauren Kali einen Theil seines Kalis entzieht und schwe- 

 felsaures Kali bildet, verbindet sich die freigewordene Chrom- 

 säure mit dem übrigen chromsauren Kali zu doppelt-chrom- 

 saurem Kali. Die Verwandlung kann deutlich in der Um- 

 änderung der hellgelben Farbe der Solution in eine dunkel- 

 rothgelbe wahrgenommen werden. Ein Theil des schwefel- 

 sauren Kalis schlägt sich verbunden mit schwefelsaurem Kalke 

 nieder, während der grösste Theil des ersten noch in Lö- 

 sung bleibt. Sobald die Lauge sich geklärt hat, jedoch ehe 

 sie beginnt zu erkalten, wird sie in die Krystallisations- 

 Bottiche abgelassen, wo mau sie, um möglich grösste Kry- 

 stalle von doppelt-chromsaurem Kali zu erzeugen, langsam 

 erzeugen lässt. Die Bottiche sind aus diesem Grunde ziem- 

 lich gross , d. Ii. von ungefähr SO — 90 Kubik-Fuss Raum- 

 Inhalt hergestellt und mit Deckeln versehen, die im Winter 

 namentlich sorgfältig verschlossen gehalten werden. Inwendig 

 sind dieselben mit Blei-Platten belegt. 



Sobald die Krystallisation beendigt ist, oder vielmehr sobald 

 die in der Mutterlauge befindlichen schwefelsauren Salze ati- 

 zuschiessen beginnen, was gewöhnlich am 4. oder 5. Tage 

 zu geschehen pflegt, wird sie durch bleierne Heber aus den 

 Wachsfässern entfernt und die Krystalle werden ausgebro- 

 chen, gewaschen und getrocknet. Da in den meisten Fällen 

 eine nicht unbedeutende Quantität von doppelt-chromsaurem 

 Kali in der Mutterlauge zurückbleibt, ist es von Vortheil, diese 

 im Abdampf-Kessel ein Weniges weiter zu konzentriren und einer 

 zweiten Krystallisation zu unterwerfen. Während die schwe- 

 felsauren Salze grösstentheils in Lösung erhalten werden bis 



